/|28 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



senibleiil èlie du fer ■; et le carbure disparait lotaleirient ou en partie, suivant la vitesse 

 de refroidissement et la teneur en clirome. 



» Eli résumé, l'éliKie micrographique et mécanique des aciers au clirome 

 nous a conduit à les subdiviser en quatre classes dont nous venons d'indi- 

 quer les propriétés les plus caractéristiques. 



» Au point de vue industriel, les aciers à carbure double doivent être 

 rejetés; ils sont trop fragiles; quant aux aciers martensitiques, vu leur 

 dureté minéralogique très grande; ils ne peuvent être em|>ioyés que dans 

 des cas très particuliers. Il faut ajouter que de toutes les martensites que 

 nous avons encore examinées, celle du chrome présente la plus grande 

 dureté. Ceci explique l'intérêt que présentent les aciers au chrome perli- 

 tiques que l'on lrem]:)e pour la confection des outils (limes, etc.). » 



CHIMIE PHYSIQUE. — Sur T évolution de la structure dans les màaux. 

 Note de M. G. Cartaud, présentée par M. Moissan. 



« Nous avons décrit antérieurement l'aspect cellulaire que présente au 

 microscope la surface libre de certains métaux solidifiés et les relations de 

 la structure cellulaire avec les formes représentant des stades plus élevés 

 en organisation, cristallites et cristaux parfaits ('). 



» Devait-on voir dans ces figures superficielles l'inscription spontanée 

 de la structure interne et i)rofonde, ou la manifestation de phénomènes 

 localisés dans une couche épidermique? Comme nous avions souvent 

 retrouvé dans les alliages etles métaux durs une structure celkilaire interne 

 analogue à celle dont nous nous occupons ici, la première hypothèse nous 

 paraissait la mieux fondée; mais il manquait la preuve directe que nous 

 ajjportons aujourd'hui. 



» Les métaux auxquels nous nous étions adressé, en raison de leur 

 moindre oxydabilité à l'état fondu, étaient naturellement les plus fusibles 

 (plomb, étain, zinc, etc.), mais aussi, par cela même, les plus mous. Ces 

 métaux avaient échappé jusqu'à présent à la technique habituelle de la 

 métallographie qui consiste, comme on le sait, à polir et à attaquer une 

 section pratiquée mécaniquement dans un lingot. On se contentait, a 

 rexem|)le d'Ewing et Rosenhain (-), de couler le métal à étudier sur une 



(') Comptes rendus, t. CXXXII, p. 1827. 



(-) Traiis. Roy. Soc, (A), t. CXCIIl, p. 353, et t. GXCV, p. 379. 



